以母合金粉末和羰基镍粉为原料,采用母合金法制备MIM418高温合金,并通过注射成形实现增压涡轮的近终成形.研究结果表明:通过真空烧结与热等静压,MIM418涡轮相对密度达到99％以上.对烧结态的合金显微组织进行表征,发现γ'相形貌和大小均匀,为0.5μm左右.在烧结过程中产生了瞬时液相,液相中主要合金元素为Cr,在等温凝固后演变为晶界碳化物.瞬时液相的出现大大促进了致密化与扩散均匀化过程.母合金法MIM418合金的抗拉强度、屈服强度分别为931 MPa和788 MPa,比铸造K418合金的抗拉强度和屈服强度分别提高了48％和126％.
MIM418高温合金 母合金法 金属注射成形 力学性能